— 310 — 
Form sehr rasch erstarrende Schmelze zeigte sich auf 2 — 4 mm 
Tiefe fast schwarz, wie Steinkohle aussehend, und in der Farbe 
wie Struktur scharf abgegrenzt gegen die dunkelgraue, nach 
der Mitte zu etwas heller werdende, regellos kristallinische 
Hauptmasse. Es war schwer, diese schwarze Rinde von der 
grauen Masse scharf abzutrennen, weshalb an einem losgelösten 
Stückchen der Rinde noch 4 — 6 mm stark graue Masse haftete. Ich 
bezeichnete dieses Stück mit A und entnahm daneben, nach der 
Mitte zu fortschreitend, noch 3 weitere einander benachbarte, 
mit B, C, D bezeichnete Stücke, von denen also D das zuletzt 
erstarrte Material enthielt. B zeigte an einer Stelle kleine 
Bläschen, während davon an den anderen Stücken, sowie an der 
Hauptmasse von B, mit dem Auge allein nichts zu sehen war, 
dagegen mit der Lupe vereinzelte, nur durch ihren Glanz bemerk- 
bare Gasbläschen vermutet werden konnten, bei der kristallinischen 
Beschaffenheit des Materials aber nicht mit voller Sicherheit er- 
kennbar waren. 
Die Bestimmung der spezifischen Gewichte ergab für 
A B C D 
3.326 3.244 3.213 3.180 
Es zeigte sich also zwischen A und D eine Differenz von 
4,6, zwischen B und D eine solche von 2°/o. 
Dadurch wäre bei diesem Material direkt bewiesen, daß 
die langsamere Abkühlung ein geringeres spezifisches Gewicht, 
also eine Ausdehnung bewirkt. Ich überschätze indes keineswegs 
diesen vereinzelten Beweis und hoffe, in kurzem weitere Versuche 
mit durch wiederholtes Umschmelzen und Pulverisieren entgasten 
Silikaten anstellen zu können. 
Eine Analyse diese Schlacke ergab Si02 54,18°/o, FeO 
10°/o; die anderen Bestandteile wurden nicht festgestellt. 
Es zeigten sich indeß an weiter vom Rande entfernten 
Stellen größere Hohlräume und auch an D, an der der Mitte 
zugekehrten Seite eine solche, fast kreisrunde, aber abgeplattete 
Blase von ca. 4 cm Durchmesser, die — bei einer so stark 
kristallinischen Masse befremdlich — Kristalle nicht enthielt, 
sondern eine ganz glatte, wie mit einer Emaille überzogene 
Wandung zeigte und dadurch an die im Gußeisen öfter vor- 
kommenden Blasen erinnerte. Hierbei schien also ein Gasgehalt 
einen Druck ausgeübt zu haben. Es wurden dann in einem 
anderen Block größere Hohlräume gefunden, welche sämtlich 
an der der äußeren, zuerst abgekühlten Fläche zunächst ge- 
legenen Seite mit Kristallen bedeckt, an der entgegengesetzten — 
später abgekühlten — Seite aber mit Emaille überzogen waren 
